グレード別適用̲色 05.2.8 17:39 ページ1

グレード別の適用範囲と別記事項
平成16年6月17日 改正
項目

適 用 範 囲と別 記 事 項

グレード

1. 鉄骨溶接構造の3階以下の建築物（延べ面積500m2以内、高さ13m以下かつ軒高10m以下のもの）とする。
2. 400N級鋼で板厚16mm以下の鋼材とする。
（1）
通しダイヤフラム（開先なし）
は400N及び490N級鋼で板厚22mm以下とする。
（2）
ベースプレートの板厚は、別記「ベースプレート」の板厚による。
3. 作業条件は原則として下向姿勢、溶接技能者の資格はSA-2F又はA-2Fとする。ただし、横向姿勢を用いる場合、溶接技能者の資格はSA-2H又はA-2Hとし、かつ溶接管理技術者は、WES 2級又は鉄骨製作管理技術者2級あるいは管理の実務を3年経験した二級建築士の資格を保有していること。又、横向姿勢による突合せ溶接部の超音波探傷検査は全数とする。
4. 溶接材料と入熱、パス間温度の組合せは〈別記〉「入熱・パス間温度」
による。

J

別記
ベース
プ
レートの板
厚

溶接方法

CO22ガスシールドアーク溶接

低水素系被覆アーク溶接

低水素系以外の被覆アーク溶接

鋼種

最大板厚

400N級鋼（SS400を除く）
TMCP鋼※175mm以下

SS400

50mm以下490N級鋼（TMCP鋼を除く）

50mm以下400N級鋼40mm未満490N級鋼32mm未満400N級鋼25mm未満備考※1
国土交通大臣認
定品かつ降伏点
325N級の鋼材

別記

鋼材の種類

溶接材料

入熱

パス間温度

40KJ/cm以下

350℃以下30KJ/cm以下

250℃以下JIS Z3211、3212
入熱・パ
ス
間温度

400N級鋼YGW-11、15JIS Z3214
YGA-50W、50P

400N級STKR、BCR及びBCP

YGW-11、15

1. 鉄骨溶接構造の5階以下の建築物（延べ面積3000m2以内、高さ20m以下のもの）とする。
2. 400N及び490N級鋼で板厚25mm以下の鋼材とする。
（1）
通しダイヤフラム（開先なし）の板厚は32mm以下とする。
（2）
ベースプレート及びGコラムのパネル厚肉部の板厚は、別記「ベースプレート及びGコラムのパネル厚肉部の板厚」
による。
3. 作業条件は原則として下向姿勢、溶接技能者の資格はSA-3F又はA-3Fとする。ただし、横向姿勢を用いる場合は溶接技能者の資格はSA-3H又はA-3Hとする。
又、横向姿勢による突合せ溶接部の超音波探傷検査は全数とする。
4. 溶接材料と入熱、パス間温度の組合せは〈別記〉「入熱・パス間温度」
による。
別記

RGベ
コー
ラス
ムプのレ
パー
ネト
ル及厚び
肉部の板
厚

溶接方法

鋼種
400N級鋼（SS400を除く）
TMCP鋼※1

CO2ガスシールドアーク溶接

最大板厚75mm以下

SS400

50mm以下490N級鋼（TMCP鋼を除く）

50mm以下400N級鋼

40mm未満490N級鋼32mm未満400N級鋼25mm未満備考※1
国土交通
大臣認定品かつ降伏点325N級の鋼材

低水素系被覆アーク溶接

低水素系以外の被覆アーク溶接

別記

鋼材の種類

400N級鋼
入熱・パス
間温度

400N級STKR、BCR及びBCP

490N級鋼

490N級STKR及びBCP

溶接材料
JIS Z3211、3212
YGW-11、15
YGW-18、19
JIS Z3214
YGA-50W、50P
YGW-11、15
YGW-18、19
JIS Z3212
YGW-11、15
YGW-18、19
JIS Z3214
YGA-50W、50P
YGW-18、19

入熱

パス間温度

40KJ/cm以下

350℃以下30KJ/cm以下
40KJ/cm以下
40KJ/cm以下
30KJ/cm以下

250℃以下
350℃以下
350℃以下250℃以下40KJ/cm以下

350℃以下30KJ/cm以下250℃以下

1. 鉄骨溶接構造の400N及び490N級鋼で板厚40mm以下の鋼材とする。
（1）
通しダイヤフラム（開先なし）の板厚は50mm以下とする。
（2）
ベースプレート､Gコラム及びSTコラムのパネル厚肉部の板厚は40mmを超えることができるが､溶接方法、鋼種及び板厚に応じた適切な予熱を行った上で溶接するものとする。
2. 作業条件は下向及び横向姿勢とする。溶接技能者の資格はSA-3F、3H又はA-3F、3Hとする。
3. 溶接材料と入熱、パス間温度の組合せは〈別記〉「入熱・パス間温度」
による。
別記

M

鋼材の種類

溶接材料

入熱

パス間温度

鋼材の種類

JIS Z3211、3212
入熱・パ
ス
間温度

YGW-11、15400N級鋼YGW-18、1940KJ/cm以下

350℃以下490N級鋼

入熱

パス間温度

JIS Z3212

溶接材料

40KJ/cm以下

350℃以下YGW-11、1530KJ/cm以下

250℃以下40KJ/cm以下

350℃以下30KJ/cm以下

250℃以下YGW-18、19JIS Z3214
JIS Z3214

YGA-50W、50P
400N級

YGW-11、1530KJ/cm以下

250℃以下STKR、BCR及びBCP

YGW-18、1940KJ/cm以下

350℃以下YGA-50W、50P
490N級STKR及びBCP

YGW-18、19

1. 鉄骨溶接構造の400N、490N及び520N級鋼で板厚60mm以下の鋼材とする。
（1）
通しダイヤフラム（開先なし）
は70mm以下とする。
（2）
ベースプレート、Gコラム及びSTコラムのパネル厚肉部の板厚は60mmを超えることができるが、溶接方法、鋼種及び板厚に応じた適切な予熱を行った上で溶接するものとする。
2. 作業条件は下向､横向及び立向姿勢とする。溶接技能者の資格はSA-3F、3H、3V又はA-3F、3H、3Vとする。
3．溶接材料と入熱、パス間温度の組合せは〈別記〉「入熱・パス間温度」
による。
別記

H

鋼材の種類

溶接材料

入熱

パス間温度

鋼材の種類

JIS Z3211、3212
入熱・パス
間温度

YGW-11、15400N級鋼YGW-18、1940KJ/cm以下

350℃以下490N級鋼

入熱

パス間温度

JIS Z3212

溶接材料

40KJ/cm以下

350℃以下YGW-11、1530KJ/cm以下

250℃以下40KJ/cm以下

350℃以下YGW-18、19JIS Z3214

JIS Z3214

YGA-50W、50P

YGA-50W、50P

400N級

YGW-11、1530KJ/cm以下

250℃以下490N級STKR及びBCP

YGW-18、1930KJ/cm以下

250℃以下STKR、BCR及びBCP

YGW-18、1940KJ/cm以下

350℃以下520N級鋼YGW-18、1930KJ/cm以下

250℃以下

1. 全ての鉄骨溶接構造とする。
2. 使用する鋼種及び溶接材料に適合した、適切な作業条件を自主的に計画し、適切な品質の鉄骨を製作できる体制を整えていること。
別記

鋼材の種類

溶接材料

入熱

パス間温度

鋼材の種類

JIS Z3211、3212

S入熱・パス
間温度

YGW-11、15400N級鋼YGW-18、1940KJ/cm以下

350℃以下490N級鋼

入熱

パス間温度

JIS Z3212

溶接材料

40KJ/cm以下

350℃以下YGW-11、1530KJ/cm以下

250℃以下40KJ/cm以下

350℃以下YGW-18、19JIS Z3214

JIS Z3214

YGA-50W、50P

YGA-50W、50P

400N級

YGW-11、1530KJ/cm以下

250℃以下490N級STKR及びBCP

YGW-18、1930KJ/cm以下

250℃以下STKR、BCR及びBCP

YGW-18、1940KJ/cm以下

350℃以下520N級鋼

YGW-18、1930KJ/cm以下

250℃以下